( ■3«/, ) 



» Les prismes ont donc éprouvé après leur production une modification 

 qui s'est produite à température constante et qui a pour effet de faciliter leur 

 transformation ultérieure en octaèdres. 



» 4° Influence de la température à laquelle le soufre a été fondu avant d'être 

 solidifié en prismes. — Elle a pour effet de faire varier beaucoup la durée de 

 la transformation. Voici, en effet, les nombres observés avec du soufre 

 chauffé cinq minutes à diverses températures, puis maintenu quinze minutes 

 à 88°, 9 et transformé en octaèdres à 5i°,7. : 



Températures des bains de fusion i3o" i54° 177° 206° sSi" 265" 



Durées de la solidification pour 10""" . . ii'"54'' ^8'" 80'" iSS" 200™ 240"" 



» Ce résultat met en évidence le changement moléculaire que le soufre 

 a éprouvé à l'état liquide sous l'influence de l'élévation de températtu'e, 

 changement qui persiste non seulement lorsque le soufre liquide est revenu 

 à la température initiale, mais même après qu'il a été entièrement trans- 

 formé en prismes. On voit aussi que la durée absolue de la dévitrification 

 peut être très grande, mêtne lorsqu'on l'observe aux températures où elle 

 est la plus courle possible. 



» 5° Influence de la durée du séjour dans le bain de fusion. — Si l'on fait va- 

 rier la durée du séjour dans le bain defusion, toutes choses égales d'ailleurs, 

 on constate que la durée de la dévitrification change beaucoup : on peut 

 s'en assurer en comparant les nombres suivants, obtenus avec du soufre 

 fondu à 129°, mis ensuite cinq minutes dans le bain de surfusion à 88°, 4, 

 solidifié en prismes, puis dévitrifié à 47". 



Durées du séjour dans le bain de fusion. . 5™ 10'" 20"" 3o™ 6o"'- 



Durées de la dévitrificatîon pour 10"™. . . i2"'47'' 16'" 49" 33"'20» 47" 7' q6"46' 



» On reconnaît ainsi que le soufre liquide éprouve à température con- 

 stante une modification d'autant plus profonde qu'il est chauffé plus long- 

 temps, et qui ne disparaît pas même quand il a été entièrement solidifié en 

 prismes. 



» 6° Influence des opérations antérieures auxquelles le soufre n été soumis. — 

 Dans tout ce qui précède, j'ai supposé que le soufre soumis à l'expérience 

 était formé d'octaèdres n'ayant pas été fondus. Lorsqu'il a subi la fusion 

 et qu'on l'a solidifié, il donne des résultats de même ordre, mais de gran- 

 deurs différentes : ainsi des opérations successives ont une influence telle 

 sur la durée de la dévitrification que sa valeur absolue peut devenir jusqu'à 

 dix fois plus grande après quatre opérations. On reconndît aussi que 



